712 F. Rinne, Die Kristallwinkelveränderung verwandter Stoffe 
a) A 1 b i t. 
Der Untersuchung lagen Kristalle von Dissentis, Schweiz, 
zugrunde, und zwar einmal ein basisches Spaltstück aus einem 
Zwilling nach {01 0}, das die Neigung (001): (001), also den 
Winkel der Zwillingsriefung auf {00 1} genauestens zu messen ge- 
stattete , sowie ferner eine polierte Platte senkrecht (0 1 0) und 
zugleich parallel Achse a; sie stumpft den Winkel der Zwillings- 
riefung gerade ab. Bei einem von dem bei ihrer Herstellung ab- 
weichenden Wärmegrad erscheint auf ihr der Zwillingsknick, dessen 
mit der Temperatur wechselnde Neigung goniometrisch festgestellt 
wurde. Es handelt sich dabei zwar nicht um die Veränderung 
der Lage von (00 1}, sondern um die einer Fläche, die etwa 3,5° 
davon ab weicht; indes war von vornherein anzunehmen, daß dies 
einen nur sehr geringen Unterschied machen würde, 
der Versuch denn auch. 
r(. Basisches Spaltstück aus einem 
Das bestätigte 
Temperatur 
170° C 
— 64° C 
19° C 
102° C 
205° C 
296° C 
400° (’ 
508° C 
Winkel 
( 001 ) : ( 001 ) 
7° 20' 40" 
7° 20' 47" 
7° 20' 32" 
7° 20' 54" 
7° 20' 39" 
7° 20' 17" 
7° 20' 18" 
7° 20' 15" 
7° 17' 35" 
7° 17' 44" 
7° 17' 39" 
7° 12' 26" 
7° 12' 30" 
7° 12' 26" 
7° 3' 50" 
7° 3' 48" 
7° 3' 48" 
6° 54' 18" 
6° 54' 25" 
6° 54' 23" 
6° 42' 11" 
6° 42' 10" 
6° 26' 33" 
6° 26' 25" 
6° 26' 30" 
6° 12' 13" 
6 ° 12 ' 12 " 
6 ° 12 ' 8 " 
Mittel 
7°20'42' 
7° 20' 17" 
7° 17' 39" 
Zwilling nach {010 j. 
Darnach Normalen- 
winkel (001) : (010) 
93° 40' 21" 
12' 27' 
3' 49' 
6° 54' 22" 
6° 42' 11" 
6° 26' 29" 
6 ° 12 ' 11 " 
93° 40' 9" 
93° 38' 50" 
93° 36' 14" 
93° 31' 55" 
93° 27' 11" 
93° 21' 6" 
93° 13' 15" 
594 
93° 6' 6' 
